ポリウレア特性
目

試験 ASTM

JIS/ISO 規格対照表

結果 ASTM< 結果変換値 >項

硬度（ショア D）

ASTM D-2240

JIS K6253-1997

50±5

引張強さ（N/mm2）

項

引張性能

ASTM D-412

JIS K6251

2800 - 3200
<19.31-22.06MPa>

引裂抵抗（ポンド / インチ） ASTM D-624

JIS K6252

500 - 600
<87.56-105.08N/mm>

引張強度（psi）

伸び率（％）

テーバー式耐摩耗性（mg 損出 /1000 回転）
CS17 摩耗論 :1000g

ASTM D-412

ASTM D-4060

JIS K6261

加熱伸縮性能400 - 500

JIS K7204-1999

破断時の伸び率（%）
抗張積（N/mm）

破断時のつかみ間の伸び率（%）
引裂性能

劣化処理後の引張性能

引裂強さ（N/mm）
伸縮率（%）

引張強さ比（%）

破断時の伸び率（%）

11JIS A 6021 屋根用
塗膜防水材
ウレタンゴム系規格

目
試験時温度 23℃

10 以上

136.0 以上

9.5

10 以上

試験時温度 -20℃

試験時温度 60℃
試験時温度 23℃

200 以上

試験時温度 23℃

120 以上

試験時温度 23℃※
試験時温度 -20℃※

加熱処理

100 以上

120

30 以上

46

アルカリ処理

130

60 以上

87
87

180 以上300

アルカリ処理180 以上230

180 以上酸処理（一般社団法人 建材試験センターによる試験）

180 以上

新素材で実現した次世代のポリウレア塀

87

加熱処理

促進暴露処理

ブロック塀に代わる安全性の高い塀

0

121

80 以上

酸処理

150

80 以上
60 以上

促進暴露処理250

770-1.0 以上 1.0 以下®

23

700 以上100 以上

試験時温度 60℃

試験結果

210250※3mmでのデータ（それ以外は2mm）

仕上がりイメージ❶ ポリウレア＋トップ❷ ポリウレア❶❷❸ 発泡スチロールのみ❸

サイディングはオプションになります。

被 害 を 最 小 限に 抑 えま す︒

自然災害から被害を少しでも少なくし、起こる前に「備える」を追求している「一般社団法人 防災安全協会」
より、ポリウレアシールドウォール® が〈防災製品等推奨品〉に認定されました。
当協会は内閣府・防災推進協議会構成団体で防災に関する各種事業を行なっており、日本の防災力を高めるために尽力されています。

〈防災製品等推奨品〉とは「防災製品等推奨品」は、消防・防災、災害医療などの有識者により構成された「防災製品等推奨審査会」が検討・審査し、推奨認定されると製品に「防災製品等推奨品マーク」の掲示が認められます。

日本総代理店

インスタグラムで情報発信中！

ライノジャパン株式会社（一社）
減災サステナブル技術協会［ 東 京 本 社 ］〒162-0802

東京都新宿区改代町26-1 三田村ビル2F

Tel. 03-6228-1400

Fax. 03-6228-1611［ 大 阪 支 店 ］〒577-0841

大阪府東大阪市足代1-10-3 コンラッド布施1F

Tel. 06-6224-7557

Fax. 06-6224-7577［ 沖 縄 支 店 ］〒904-0032

沖縄県沖縄市諸見里3-41-1 株式会社サンニン1F

Tel. 098-988-7153

Fax. 098-988-7154［こうのす工場］〒365-0014

埼玉県鴻巣市屈巣1956-1

Tel. 048-598-8709

Fax. 048-598-8719

お問い合わせ耐 震 性・耐 久 性に 優れ ︑施工実績

自然災害に備えた「防災製品等推奨品」に認定されました

代理店希望者はこちらにお問い合わせください。

03-6228-1400

www.rhinolinings.co.jp「防災・減災×サステナブル大賞 2022」

防災・減災 × レジリエンス賞【カンパニー部門】ジャパン賞受賞

info@rhinolinings.co.jpBA2303

Rhino Linings Japan

Rhino Linings Japan

飛来物の衝撃を吸収し、高い安全性を実証！

実証試験

安全性と耐久性に優れた次世代の塀を2mm厚で塗布した発泡スチロール製の津波シェルター
自動車落下試験 「ライノエクストリーム」に車を落下させました。凹みは見られたが内部の安全性は確保されていました。

®

これにより時速60㎞相当の衝撃に耐えられることが証明できました。

実施試験：小野田産業

2018年10月に発生した大阪北部地震にてブロック塀の倒壊事故が発生。小学生が亡くなられる事故が発生しました。この様な痛ましい事故を防止し、安全性の高い塀を目指し誕生しました。

※サイディングはオプションです。

［ 構造 ］

軽量で倒壊しずらく、コストや施 工性の面でも優れる発 泡ス

チロール を芯 材とし、「ライノeXtreme」を塗布しています。

また、コンクリート基礎上に建てたアンカー支柱に挟み込み、ポリウレアとは「イソシアネート」と「アミン」の2液を高温・高圧下で混合させ、瞬時に生成される超高速硬仕様となっています。

長性があるため、長期の使用でも劣化することがありません。また無VOC、無溶剤で環境にも3

4A液

着工前/カッター入れ

B液

アミン化合物

専用スプレーガン

5

防災性衝突実験により飛来物による衝撃に耐え倒壊を防止することを実証

品

ポリウレアを均一な塗膜で塗布することにより一定の品質を保持

施工性

軽量な発泡スチロール材で、工期の短縮・コスト削減を実現

塀 自 体 の 形 状 を 変えたり、仕上 げ材による表面仕上 げ
デザイン性が可能で様々な意匠が可能（オプション）

9

建込み

砕石・転圧

7

基礎作成（砂利敷・ベースコンクリート・均し）

10

注意事項

軽量でポリウレアの強靭な塗膜で耐震性に優れる「防災・減災サスティナブル大賞」を受賞

根切り

6

ベースコンクリート＋基礎 型枠設置

安全性

控え壁が必要なブロック塀では施工できない
高さ制限に捕らわれない設計が可能

2

ポリイソシアネート化合物［ 特 徴 ］

柔軟性1

やさしい素材です。

リアクター

質

施工手順

化性樹脂化合物です。高硬度でありながら高伸表面を仕上げ材で仕上げることで強 固かつデザイン 性の高い

映像提供：静岡テレビ

8

ベースコンクリート形成後乾燥

11

流し込み・土戻し・固めいれ

ベースコンクリート＋基礎（測量・型枠）

サイディング カチオン・目地シーラ塗布

アンカー支柱建て・建て入れ

12

サイディング（オプション）下地・パターン

建入れ

ポリウレアの基盤を傷つけないようにアンカーを打つ場所を設定。水平計測をして、上部分を平行にする。目地部分がひらかないよう型枠笠木と横支柱で固定する。バンドをし固定。固定後、横の支柱は基礎位置で切断。
モルタル流し込み処理。基礎完全硬化後、笠木と支柱は取り外す。

仕上げ

仕上げ材の割れを防ぐために、ポリウレア基板に、カチオンまたはジルモルを塗布し、下地処理をする。目地部分には、カチオンとファイバーテープで処理。
その後に、仕上げ用下地塗布する。

全

発泡スチロールにポリウレアで形成し、強くしなやかな外壁素材。軽量化と施工短縮を実現し、今後ブロック塀にかわる新しい外壁。施工期間も短縮でき、それでいて安全、ポリウレアの強靭な物性で強固な外壁。高級感のある仕上がりを実現！

体